Struktur dan Sifat Kemagnetan Nanopartikel Heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 Hasil Kopresipitasi ( Didin Sahidin Winatapura )
STRUKTUR DAN SIFAT KEMAGNETAN NANOPARTIKEL HEKSAFERIT BaFe (12-2X) (MnNi) X O 19 HASIL KOPRESIPITASI
Didin Sahidin Winatapura 1 , Deswita 1 dan Nanang Sudrajat 2
1 Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju - BATAN Kawasan Puspiptek, Serpong 15313, Tangerang Selatan
2 Pusat Penelitian Elektronik dan Telekomunikasi - LIPI
Jl. Cisitu Lama, Dago - Bandung 40135 E-mail: didinsw@batan.go.id Diterima: 28 Desember 2016 Diperbaiki: 27 Maret 2017 Disetujui: 11 April 2017

## ABSTRAK
STRUKTUR DAN SIFAT KEM AGNETAN NANOPARTIKEL HEKSAFERIT BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 HASIL KOPRESIPITASI. Nanopartikel heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 (x = 0,0; 0,3; 0,7; 1,0) telah berhasil disintesis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 dan mengamati pengaruh konsentrasi doping ion Mn dan Ni di dalam bahan heksaferit terhadap perilaku struktur dan sifat magnet. Heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 dibuat dari bahan dasar Fe(NO 3 ) 3 , Ba(NO 3 ), Mn(NO 3 ) dan Ni(NO 3 ) dengan metoda kopresipitasi, yang kemudian diikuti perlakuan panas pada suhu 925 o C selama 3 jam. Produk BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 yang dihasilkan kemudian dikarakterisasi menggunakan peralatan difraktometer sinar-X ( XRD ), Scanning Electron Microscope ( SEM ), Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ) dan Fourier Transform-Infra Red ( FT-IR ). Data XRD yang dihasilkan dianalisis menggunakan program General Structure Analysis System ( GSAS ). Hasil refinement XRD menunjukkan bahwa substitusi ion-ion Ni dan Mn kedalam Ba heksaferit dapat mengubah perilaku parameter struktur, seperti parameter kisi, volume unit sel dan kerapatan atom. Bentuk dan distribusi ukuran partikel Ba heksaferit mengalami perubahan dengan penambahan doping ion Mn dan Ni. Demikian pula , perilaku sifat kemagnetan seperti koersivitas intrinsik (H ci ), magnet saturasi (M s ) dan magnet remanen (M r ) dari Ba heksaferit hasil substitusi berubah dengan penambahan substitusi ion-ion Ni dan Mn .
Kata kunci: Heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 , Kopresipitasi, Struktur parameter, Sifat magnet

## ABSTRACT
STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 HEXAFERRITE NANOPARTICLES PRODUCED BY Co-PRECIPITATION METHODE. BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 (x = 0.0; 0.3; 0.7; 1.0) hexaferrite nanoparticle has been successfully synthesized. The purpose of this study is to synthesize BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 heksaferit and to study the effect of Mn and Ni ion doping concentration in hexaferrite to the parameter structure and the magnetic properties. BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 hexaferrite was prepared made from Fe(NO 3 ) 3 , Ba(NO 3 ), Mn(NO 3 ) dan Ni(NO 3 ) raw materials using co-precipitation method, which is then followed by heat treatment at 925 o C during 3 hours. The product is then characterized using X-Ray Diffraction Apparatus (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM), Vibrating Sample Magnetometer (VSM) and Fourier Transform-Infra Red (FT-IR). XRD data were analyzed using a general program structure analysis system (GSAS). The XRD refinement result showed that the substitution of Ni and Mn ions into the hexaferrite can change the behavior of structural parameters, such as lattice parameters, unit cell volume and the atomic density. The particle size distribution and shape of hexaferrrite changed with the addition of Mn and Ni ion doping. Similarly, the behavior of magnetic properties such as intrinsic coercivity (H ci ), magnetic saturation (M s ) and magnetic remanence (M r ) of substituted hexaferrite change with the addition of Ni and Mn ions.
Keywords : BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 hexaferrite, Co-precipitation method, Structure parameter, Magnetic properties
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 18, No. 3, April 2017, hal. 129-135

## PENDAHULUAN
Heksagonal ferit atau heksaferite adalah sekelompok ferit yang memiliki struktur kristal heksagonal. Senyawa dengan kepentingan teknologi terbesar pada saat ini adalah heksaferit tipe-M, dengan rumus kimia BaFe 12 O 19 atau SrFe 12 O 19 . Barium (Ba) atau stronsium (Sr) hexaferrite banyak dimanfaatkan karena stabilitas kimia dan korosi cukup baik, , suhu Curie tinggi dan magnetisasi relatif besar. Selain itu, heksaferit tipe-M memiliki medan MagnetoCrystalline Anisotropy ( MCA ) lebih tinggi bila dibandingkan dengan ferit dengan struktur spinel dan garnet . Sehingga heksaferit tipe-M dapat bekerja pada frekuensi tinggi (orde GHz), narrow switching-field distribution dan koefisien koersivitas suhu stabil. Tinggi nilai MCA pada heksaferit tipe-M (BaFe 12 O 19 atau SrFe 12 O 19 ) merupakan prasyarat untuk bahan dengan koersivitas tinggi yang menghasilkan bahan hard magnetic dan sangat sesuai untuk dimanfaatkan sebagai bahan magnet permanen [1-3].
Namun demikian, untuk diaplikasikan sebagai bahan magnetic recording atau bahan penyerap gelombang mikro, maka harga MCA heksaferit harus disusutkan. Secara umum, medan MCA heksaferit tipe-M sangat tinggi, sehingga mekanisme menyerap utama adalah hilangnya magnetic ( magnetic loss ). Selanjutnya, penyusutan MCA dari bahan heksaferit berasal dari sifat magnetik intrinsiknya, penyerapan resonansi, pergeseran domain magnetik, dan relaksasi spin pada nedan elektromagnetik frekuensi tinggi [4,5]. Metoda yang dilakukan untuk menyusutkan MCA tersebut adalah dengan mensubstitusi ion-ion logam atau non logam pada bahan heksaferit.
Metode keramik konvensional seperti, high energy ball milling dan proses kimia seperti kopresipitasi, proses hidrotermal, proses sol-gel banyak digunakan untuk mendapatkan kualitas barium heksaferit yang tinggi [4-7]. Metode kimia seperti metode ko-presipitasi memiliki keunggulan antara lain, cara pembuatan yang relatif sederhana, namun bisa menghasilkan homogenitas partikel cukup tinggi dan distribusi ukuran partikel dalam kisaran nanometer, sehingga proses kristalisasi dan pertumbuhan kristal partikel dilakukan pada suhu relatif rendah [3,8].
Terdapat beberapa penelitian dan publikasi ilmiah untuk memahami pengaruh substitusi terhadap sifat listrik dan magnet dari bahan barium heksaferit [1,2,6,8,9]. Struktur dan sifat-sifat magnet Ba heksaferit dapat diubah dengan cara mensubstitusi ion logam Fe 3+ dengan beberapa ion logam lain yang memiliki ion divalent atau tetravalent seperti, Nb 2+ , Zn 2+ , Zr 4+ , Ti 4+ . Substitusi kombinasi kation dapat menghasilkan distribusi kation yang berbeda dan menghasilkan sifat listrik dan magnet yang berbeda dengan bahan magnet semula. Jacobo dkk. dan Gurbuz dkk [10,11] telah melakukan sustitusi
heksaferit masing-masing dengan ion logam Co-Nd dan Mn-Cu. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa proses substitusi ion logam tersebut terhadap heksaferit tipe-M, menyebabkan perubahan perilaku pada struktur, seperti parameter kisi ( a,c ) dan volume unit sel dan sifat magnet, seperti magnetisasi (M s ) dan koersivitas (H c ). Nilai koersivitas dari kedua heksaferit tipe-M tersebut turun cukup signifikan dengan penambahan substitusi ion logam. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk membuat heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 yang substitusi dengan ion logam Mn dan Ni dengan variasi, x = 0,0; 0,2; 0,6; 1,0) dengan metoda kopresipitasi. Kemudian, mengamati pengaruh konsentrasi doping ion Mn dan Ni di dalam bahan heksaferit terhadap perilaku struktur dan sifat magnet.

## METODE PERCOBAAN

## Bahan
Dalam penelitian ini, digunakan bahan-bahan dasar nitrat dengan kemurnian tinggi, seperti; Ba(NO 3 ) 2 , Ni(NO 3 ) 2 .6H 2 O, Mn(NO 3 ) 2 .6H 2 O, NaOH dari katalog Merck dan Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O diperoleh dari katalog Sigma Aldrich.
Pembuatan BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19
Sampel BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 (x = 0,0; 0,3; 0,7; 1,0) dibuat dengan metoda kopresipitasi kimia, Bahan dasar yang digunakan adalah Ba(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O, Ni(NO 3 ) 2 .6H 2 O, Mn(NO 3 ) 2 .6H 2 O. Perbandingan molaritas antara Ba: Fe diatur 1: 12. Bahan dasar nitrat tersebut dicampurkan dan dilarutkan secara bersamaan, dengan susunan stokiometri yang telah ditentukan, dalam 400 mL air demin dan diaduk menggunakan magnetic stirrer sambil dipanaskan hingga mencapai suhu 70 o C. Kemudian ditambahkan sebanyak 150 mL larutan NaOH 1 M secara perlahan-lahan ke dalam campuran larutan nitrat ( precursor ), hingga pH larutan mencapai 12. Pengadukan diteruskan selama 2 jam sampai suhu kamar dan kemudian larutan dicuci dengan air demin hingga pH 7.
Precursor dikeringkan di dalam oven dan dicetak berbentuk pellet berukuran diameter 1,5cm dan tebal 2-4 mm dan kemudian di- sinter di dalam tungku ( furnace ) pada suhu 925 o C selama 3 jam. Karakterisasi sampel dilakukan menggunakan peralatan difraktometer sinar-X ( XRD , Pan analytical), Scanning Electron Microscope ( SEM , JEOL-JSM 6510) yang dilengkapi dengan Energy Dispersive Spectrophotometer ( EDS ), Fourier Transform-Infra Red ( FT-IR ) dan Vibrating Sample Magnetometer ( VSM ). Data XRD yang dihasilkan dianalisis menggunakan program General Structure Analysis System ( GSAS ) [12].
Struktur dan Sifat Kemagnetan Nanopartikel Heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 Hasil Kopresipitasi ( Didin Sahidin Winatapura )
Gambar 1 . Hasil refinement pola XRD serbuk heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 untuk x (a). 0.0; (b). 0,3; (c). 0,7 dan (d). 1,0.
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 18, No. 3, April 2017, hal. 129-135

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data refinement Rietveld dari semua heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 yang dipersiapkan, ditunjukkan berturut-turut pada Gambar 1(a) hingga Gambar 1(d). Refinement dilakukan menggunakan program software GSAS dan software EXPGUI [12]. Semua sampel menunjukkan suatu struktur heksagonal dengan space group P63/mmc. Parameter R p ( profile fitting R-value ), R wp ( weighted profile R-value ), and  2 ( goodness-of-fit quality factor ) diperoleh setelah refinement (Gambar 1) untuk semua sampel dicantumkan dalam Tabel 1. Parameter struktur, parameterkisi (“a” dan “c”) dan volume unit sel hasil refinement dicantumkan dalam Tabel 1. Nilai  2 dan parameter profile ( R p dan R wp ) yang minimum menunjukkn bahwa hasil refinement sampel efektif. Pada Gambar 1(a) hingga Gambar 1(d), tanda (+) berwarna merah adalah puncak difraksi hasil perhitungan dan garis (-) kuntinyu berwarna hijau adalah puncak difraksi hasil observasi. Indeks Miller ditunjukkan oleh tanda bar (l) berwarna hitam dan perbedaan antara puncak difraksi hasil pengamatan dan perhitungan diperlihatkan oleh daris berwarna oranye.
Dari Tabel 1, terlihat bahwa konstanta kisi a dan c berkurang setelah substitusi ion-ion Mn dan Ni. Demikian pula, volume unit sel ( V cell ) BaFe 12 O 19 berkurang cukup signifikan dari 694.5170Å menjadi 692.4980Å. Ini menunjukkan bahwa struktur heksaferit BaFe 12 O 19 mengalami penyusutan sepanjang sumbu- a dan sumbu- c . Sebaliknya, densitas atom (  ) BaFe 12 O 19 mengalami peningkatan cukup berarti dari 5.2800 (g.cm -3 ) menjadi 5.4880(g.cm -3 ). Penurunan parameter kisi ( a=b dan c ) dan sel volume ( V cell ) dengan substitusi ion-ion Mn dan Ni dalam penelitian ini erat kaitannya antara lain dengan peningkatan densitas atom (  ) seperti tercantum dalam Tabel 1, adanya perbedaan jari-jari kovalent unsur Ni +2 (1,62Å) dan Mn +2 (1,79Å) dengan Fe +3 (1,72Å), dan meningkatnya fasa impuritas, seperti tercantum dalam Tabel 1 (seperti Fe 2 O 3 yang memiliki struktur kristal jauh lebih kecil) dengan penambahan unsur Ni dan Mn. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darokar dkk., Li dkk. dan Trukhanof dkk. [6,9,11].
Perilaku sifat-sifat magnetik sampel diukur pada temperatur kamar mengunakan VSM . Histeresis loop sampel serbuk barium heksaferit yang disubstitusi dengan Mn dan Ni diperlihatkan pada Gambar 3. Lebar dan tingginya hysteresis loop pada Gambar 3 turun dengan adanya substitusi ion Mn dan Ni dan terus berkurang dengan semakin bertambahnya konsentrasi ion-ion Mn dan Ni. Hal ini menunjukkan masing-masing berkurangnya nilai koersivitas intrinsik (H ci ) dan juga magnetisasi (M s dan M r ) dari bahan tersebut. Berdasarkan pada Gambar 3, harga H ci tanpa substitusi diperoleh sekitar 5,23 kOe, kemudian turun menjadi 2,4 kOe dan 1,25 kOe setelah di doping Mn dan Ni dengan konsentrasi 0,3; 0,7 dan 1,0. Demikian pula magnet saturasi (M s ) dan remanen (M r ) yang menyusut dengan bertambahnya kandunagan Mn dan Ni. Berkurangnya nilai H ci sangat berkaitan erat dengan penyusutan ukuran butir, nilai M s dan M r sangat bergantung pada fluktuasi arah spin elektron yang tidak terkompensasi dalam barium heksaferit.
Berkurangnya nilai M s dan M r dapat dijelaskan atas dasar hunian ion Mn dan Ni pada situs kisi yang berbeda. Kedua ion Mn dan Ni yang disubstitusikan pada
Gambar 3 . Loop histeresis sampel serbuk BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 untuk x = 0,0; 0,3; 0,7 dan 1,0.
Parameters x= 0,0 x = 0,3 x = 0,7 x = 1,0 Parameter kisi, a=b (Å) 5,8792 5,8773 5,8764 5,8744 Parameter kisi, c (Å) 23,2012 23,1899 23,1899 23,1720 c/a=b 3,9463 3,9457 3,9462 3,9446 V sel (Å 3 ) 694,5170 693,6180 693,5180 692,4980  (gr.cm -3 ) 5,2800 5,2680 5,5240 5,4880 Fasa BaFe 12 O 19 (%) 100,0000 71,0000 68,0000 54,0000 Fasa Fe 2 O 3 (%) 0,0000 29,0000
32,0000 46,0000 Tabel 1 . Parameter struktur heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19
Gambar 2 . Spektrum FT-IR heksaferit (a). BaFe 12 O 19 dan
(b). BaFe 11,4 (MnNi) 0,3019 .
Struktur dan Sifat Kemagnetan Nanopartikel Heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 Hasil Kopresipitasi ( Didin Sahidin Winatapura )
BaFe 12 O 19 menggantikan ion Fe dari situs yang memiliki spin arah berlawanan dengan arah spin ion Fe, sehingga Mr dan Ms berkurang. Nilai magnet total dapat dilihat dari perbandingan antara harga M r terhadap harga Ms. Jika kurva loop histerisis menunjukkan sifat makin ferromagnetik maka nilai rasio (Mr/Ms) akan makin besar Ini berarti bahwa rasio (M r /M s ) sangat tergantung pada permukaan nanopartikel itu sendiri. Plot kurva magnetisasi (M s ) versus kuat medan magnet yang diberikan (H c ) dari BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 (x = 0,0; 0,3; 0,7 dan 1,0) ditunjukkan pada Gambar 4. Dapat dilihat bahwa BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 merupakan bahan ferromagnetik. Hal ini dicirikan oleh ratio antara magnet remanen (M r ) terhadap magnet saturasi (M s ) yang bernilai cukup besar, yaitu 0,4-0,6 besar (lebih besar bila dibandingan dengan bahan soft magnetic atau superparamagnetic yang hanya bernilai 0,03-0,08 [13,14]) seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Ini berarti bahwa fluktuasi arah spin pada permukaan antar partikel yang terjadi dalam BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 cukup kecil, karena harga ratio M r /M s nya cukup besar. Perbedaan ukuran
Gambar 6 . Mikrograf SEM sampel BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 untuk (a). x = 0,0 (b). x = 0,3 (c). x = 0,7 dan (d). x = 1,0.
partikel BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 (x = 0,0; 0,3; 0,7 dan 1,0) digambarkan oleh hasil pengamatan menggunakan SEM , seperti ditunjukkan pada Gambar 6.
Hasil yang serupa juga telah dilakukan oleh Li dkk. yang mensubstitusi heksaferit tipe-M masing- masing dengan ion La-Co dan Ni-Cr [6]. Hasil mereka menunjukkan bahwa substitusi dari ion-ion tersebut menyebabkan perubahan pada sifat struktural dan perilaku magnetik bahan hexaferrite. Berkurangnya harga magnet remanen pada bahan heksaferit yang disubstitusi disebabkan oleh karena interaksi pertukaran antar- butiran yang semakin lemah dengan pertambahan substitusi ion.
Gambar 6(a) hingga Gambar 6(d) memperlihatkan image SEM sampel BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 untuk x = 0,0; 0,3; 0,7 dan 1,0. Morfologi dan ukuran partikel yang ditemukan berpori, tidak-seragam dan terjadi aglomerasi di semua sampel, aglomerasi ini mungkin karena partikel berukuran kecil dan sifat magnetik dari partikel heksaferit.
Penyusutan ukuran partikel dan perubahan bentuk partikel tampak terlihat cukup jelas dengan penambahan kandungan unsur Mn dan Ni. Bentuk partikel BaFe 12 O 19 heksaferit sebelum disubstitusi terlihat berbentuk struktur pelat heksagonal berukuran antara 200 nm hingga 500 nm. Setelah disubstitusi Mn dan Ni, partikel tersusun dari dua bentuk dan ukuran berbeda, seperti pada Gambar 6(b) dan Gambar 6(c). Dari Gambar 6(c) tampak jelas bahwa mayoritas pertikel benbentuk batangan ( rod ) berukuran diameter antara 20 nm hingga 30 nm dengan panjang lebih kecil dari 500 nm.
Unsur yang terkandung dalam sampel, diidentifikasi mengunakan peralatan Enegy Dispersive Spectrophotometer ( EDS ) yang tergabung dalam peralatan SEM . Spektrum hasil pegamatan EDS ditunjukkan pada Gambar 7(a) hingga Gambar 7(d). Sedangkan kandugan unsur yang terdapat di dalam sampel BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 untuk x = 0,0; 0,3; 0,7 dan 1,0 dicantumkan dalam Tabel 2. Berdasarkan pada Tabel 2, terlihat bahwa perbandingan antara elemen Mn dan Ni (dalam % atom) untuk setiap sampel memiliki
Gambar 4 . Grafik Hc,Mr,Ms terhadap komposisi kandungan Mn dan Ni dari BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 untuk x =0,0; 0,3; 0,7 dan 1,0.
kandungan yang berbeda, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan.

## KESIMPULAN
Heksaferit tipe-M, BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 (untuk x=0,0; 0,3; 0,7 dan 1,0) telah berhasil dibuat dengan
metode kopresipitasi. Hasil pengamatan sampel dengan FT-IR menujukkan adanya mode vibrasi regangan ( stretching ) metal-oksigen dalam kisi heksagonal yang teramati pada spektrum 430cm -1 dan 590cm -1 . Ini mengkonfirmasikan telah terbentuknya struktur heksagonal. Perubahan parameter struktur, morfologi dan sifat magnet dari sampel BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 , dikarakterisasi menggunakan peralatan XRD, SEM-EDS
dan VSM . Hasil refinement XRD menunjukkan bahwa pengaruh doping ion Mn dan Ni pada heksaferit tipe-M menyebabkan terjadinya kontraksi (penyusutan) pada perilaku struktur kristal seperti parameter kisi dan sel volume. Morfologi butiran sampel, BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Demikian pula perilaku magnetik heksaferit seperti koersivitas intrinsik (H ci ), magnet remanen (M r ) dan magnet saturasi (M s juga mengalami penurunan dengan bertambahnya doping ion Mn-Ni. Dari hasil serangkaian pengujuan tersebut dapat dinyatakan bahwa BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 (untuk x=0,0; 0,3; 0,7 dan 1,0) dapat diaplikasikan sebagai bahan dasar penyerap gelombang elektromagnetik atau sebagai bahan dasar magnetic recording .

## DAFTAR ACUAN
[1]. W. A. Adi and A. Manaf. “Structural and Absorption Characteristics of Mn-Ti Substituted Ba-Sr Hexaferrite Synthesized by Mechanical Alloying Route.” J. Basic Appl. Sci. Res., vol. 2, no. 4, pp. 7826-7834, 2012.
[2]. Kanagesan, S, H. Mansor, and J. Sinnappan.
“Microwave Sintering of Zn-Nb Doped Barium Hexaferrite Synthesized via Sol-Gel Method.” Mater. Sci. Appl., vol. 5, no. March, pp. 171-176, 2014.
[3]. S. Malhotra, M. Chitkara, and I. S. Sandhu. “Microwave Absorption Study of Nano Synthesized Strontium Ferrite Particles in X Band.” Int. J. Signal Process., vol. 8, no. 10, pp. 115-120, 2015.
[4]. Winatapura D. S., W. A. Adi, and Ridwan. “Microstructre and Magnetic Properties of Nanoparticles M 0 . 9 Ca 0 . 1 ( M = Ba , Sr ) Hexaferrie Prepared by Coprecipitation Method.” Int. J. Acad. Res., vol. 6, no. 6, pp. 195-199., 2014.
[5]. J. Y. Kwak, L. CS., A. Kim D., and K. YI. “Characteristics of Barium Hexaferrite Nanoparticles Prepared by Temperature-Controlled
Gambar 7 . Spektrum EDS sampel BaFe (12-2x) (MnNi) x 0 19 untuk (a). x=0,0 (b). x=0,3 (c). x=0,7 dan (d). x=1,0
No. Elemen x= 0.0 x = 0.3 x = 0.7 x = 1.0 1. O 23,91 25,16 16,96 26,93 2. Fe 64,77 60,66 63,01 49.60 3. Ba 11,32 9,90 8,24 11.79 4. Mn - 1,43 4,97 5,07 5. Ni - 2,84 6,81 6,42 Tabel 2 . Distribusi elemen dalam BaFe(12-2x)(MnNi)x019.
Struktur dan Sifat Kemagnetan Nanopartikel Heksaferit BaFe (12-2x) (MnNi) x O 19 Hasil Kopresipitasi ( Didin Sahidin Winatapura )
Chemical Coprecipitation.” J. Korean Chem. Soc., vol. 56, no. 5, pp. 609-616, 2012.
[6]. W. Li, X. Qiao, M. Liu, and H. Peng. “La and Co Substitutwd M-tpe Barium Ferrites Processed by Sol-gel Combustion Synthesi.” Mater. Res. Bull., vol. 48, pp. 4449-4453, 2013.
[7]. L. Jie, Z. Huai-Wu, L. Yuan-Xun, L. Ying-Li, and M. Yan-Bing. “The Structural and Magnetic Properties of Barium Ferrite Powders Prepared by Sol-gel Method.” Chin. Phys. B, vol. 21, pp. 17501-4, 2012.
[8]. A. D. Deshpande, V. M. Nanoti, and K. G. Rewatkar. “Structural and Electric Properties of Nanosized Zirconium- Cobalt Substituted Calcium Hexaferrites.” Int. J. Emerg. Trend Eng. Basic Sci., vol. 2, no. 2, pp. 60-63, 2015.
[9]. A. González-Angeles, J. Lipka, A. Grusková, J. Sláma,  V.  Jančárik,  and  V.  Slugeň.  “Magnetic comparison of BaCa and BaSr substituted hexaferrite powders.” J. Phys. Conf. Ser., vol. 217, pp. 12137, 2010.
[10]. S. E. Jacobo, P. G. Bercoff, C. A. Herme, and L. A. Vives.“Sr hexaferrite / Ni ferrite nanocomposites/ : Magnetic behavior and microwave absorbing properties in the X-band.” Mater. Chem. Phys., vol. 157, pp. 124-129, 2015.
[11]. T. Ne, I. N. Magnetne, L. Prahov, B. Ferita, N. E. Z. Mn, C.Ali, C. In, X. S. I. N. Ni, P. P. O. S. Metodi, A.
Gurbuz, N. Onar, I. Ozdemir, A. C. Karaoglanli, and E. Celik. “Structural, Thermal and Magnetic Properties of Barium Ferrite Powders Substituted with Mn, Cu or Co and x( x = Sr and Ni ) Prepared by The Sol-gel Method.” Mater. Technol., vol. 46, no. 3, pp. 2-7, 2012.
[12]. A. C. Larson and R. B. Von Dreele. “General Structure Analysis System (GSAS), Los Alamos National Laboratory Report LAUR. pp. 86-748, 2004.
[13]. A. V Trukhanov, L. V Panina, S. V Trukhanov, V. O. Turchenko, I. S. Kazakevich, and M. M. Salem. “Features of Crystal Structure and Magnetic Properties of M-type Ba-hexaferrites with Diamagnetic Substitution.” Int. J. Mater. Chem. Phys., vol. 1, no. 3, pp. 286-294, 2015.
[14]. I. Ali, M. U. Islam, M. S. Awan, M. Ahmad, and M. Asif Iqbal. “Structural, electrical, and microstructure properties of nanostructured calcium doped Ba-Hexaferrites synthesized by Sol- Gel method.” J. Supercond. Nov. Magn., vol. 26, no. 11, pp. 3277-3286, 2013.
[15]. A. Ahadpour Shal and A. Jafari. “Study of Structural and Magnetic Properties of Superparamagnetic Fe 3 O 4 -ZnO Core–Shell Nanoparticles.” J. Supercond. Nov. Magn., vol. 27, no. 6, pp. 1531-1538, 2014.